vom 18. März 1861. 369 



stellte willkürlich einige einfache Silikate auf, durch deren Ver- 

 einigung In verschiedenen Verhältnifsen die einzelnen Staurolithe 

 entstanden sein sollten. 



Das schon längst beobachtete constante Vorkommen der 

 Magnesia im Staurolith brachte mich auf die Vermuthung, das 

 Eisen sei thellweise oder ganz als Oxydul vorhanden, während 

 alle Untersucher bisher es ohne weiteres als Oxyd genommen 

 haben. Nachdem vorläufige Prüfungen mir gezeigt hatten, dafs 

 der Staurolith In der That überwiegend Elsenoxydul, und nicht 

 Oxyd enthält, habe ich eine Reihe von zehn Abänderungen voll- 

 ständig analysirt, dabei auf die scharfe Trennung der drei Haupt- 

 bestandtheile besonders geachtet, das Eisenoxydul aber volume- 

 trlsch bestimmt. 



I. Massachusets (wahrscheinlich von Chesterfield). Schwarz. 



Spec. Gew. = 3,772. 

 II. Gotthardt. 



III. Ebendaher. 



IV, Franconia, New -Hampshire. Dunkelbraun. Spec. Gew. 

 = 3,764. 



V. Goldenstein, Mähren. Braun. Spec. Gew. = 3,660 — 3,654. 

 VI. Lltchfield, Connecticut. Schwarz. Spec. Gew. = 3,622. 

 VII. Alrolo. (Von Jacobson untersucht.) 

 VIII. LIsbon, New-Hampshire. Gelbbraun. Spec. Gew. =3,4l3. 

 IX. Bretagne. 



X. Pitkäranta, FInland. Grofse graue Krystalle. Spec. Gew. 

 = 3,265. 

 Einen Thell des Materials verdanke Ich der gefälligen Mlt- 

 thellung der HH. G. Rose und Tamnau. 



I. 11. 



29,60 

 48,53 



4,25 

 11,50 



0,96 



3,12 



0,76 



98,52 98,72 99,37 101,81 97,95 



Kieselsäure 



28,86 



Thonerde 



49,19 



Elsenoxyd 



3,20 



Eisenoxydul 



13,32 



Manganoxydul 



1,28 



Magnesia 



2,24 



Glühverlust 



0,43 



III. 



IV. 



V. 



35,05 



35,36 



35,15 



44,18 



48,67 



44,02 



5,21 



2,27 



0,88 



11,48 



13,05 



12,16 



— 



— 



1,41 



2,86 



2,19 



3,06 



0,95 



0,27 



1,27 



